## PENGARUH QUENCHING TERHADAP UJI KEKERASAN DAN UJI IMPACT DISC BRAKE CESSNA GRAND CARAVAN 208B
Mohammad Ilham 1 , Indreswari Suroso 2 , Noviana Utami 3 Program Studi S1 Teknik Dirgantara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Jln. Parangtritis KM. 4.5, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55187
*E-mail: pilisiilham@gmail.com Diterima: 16-03-2022 Direvisi: 28-05-2022 Disetujui: 01-06-2022

## ABSTRAK
Disc brake merupakan piringan cakram pada system pengereman ( brake system ) yang terdapat pada bagian landing gear . Pada saat pengereman, terjadi gesekan antra disc brake dan brake lining sehingga mengakibatkan panas yang tinggi dan mengalami deformasi mengakibatkan menurunnya umur pakai pada disc brake . Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penelitian dengan memberikan perlakuan panas quenching menggunakan beberapa media pendingin yaitu air laut, air sumur, oli SAE 40, dan kemudian dilakukan pengujian kekerasan vickers dan uji impact charpy agar dapat mengetahui kekuatan pada material disc brake tersebut. Hasil pada penelitian ini memperlihatkan perubahan karakteristik sifat  pada material yang telah diberi perlakuan panas quenching . Quenching menghasilkan  fasa martensit yang bersifat keras tapi getas. Quenching menggunakan pendingin air laut menghasilkan kekerasan tertinggi  sebesar 584 VHN atau meningkat sebesar 71%  dari raw material . Hasil uji impact charpy menunjukan harga impact tertinggi pada raw material sebesar 0,801 J/mm2 dan harga impact pada material yang di quenching mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terbentuknya fasa martensit yang sangat banyak, sehingga material yang telah di quenching menghasilkan kekerasan yang tinggi dan bersifat getas.
Kata Kunci: Disc Brake ; Perlakuan Panas; Quenching ; Uji Kekerasan; Uji Impact.

## ABSTRACT
Disc brake is a disc in the braking system (brake system) which is located on the landing gear. During braking, friction occurs between the disc brake and brake lining, resulting in high heat and deformation resulting in decreased service life of the disc brake. To overcome this problem, a research was conducted by providing quenching heat treatment using several cooling media, namely sea water, well water, oil SAE 40, and then carried out a vickers hardness test and a charpy impact test in order to determine the strength of the disc brake material. The results of this study show changes in the characteristics of the material that has been treated with heat quenching. Quenching produces a hard but brittle martensite phase. Quenching using seawater cooling resulted in the highest hardness of 584 VHN or an increase of 71%. The results of the Charpy impact test show that the highest impact price on raw material is 0.801 J/mm2 and the impact price on quenched material has decreased. This is due to the formation of a large amount of martensite phase, so that the quenched material produces high hardness and is brittle.
Keywords : Disc Brake; Heat Treatment; Quenching; Hardness Test; Impact Test.

## SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin ISSN: 2088-9038, e-ISSN: 2549-9645
Homepage: http://jurnal.umj.ac.id/index.pHP/sintek

## 1. PENDAHULUAN
Dunia penerbangan mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga menciptakan jenis- jenis pesawat dengan teknologi canggih. Salah satunya adalah jenis pesawat Cessna Grand Caravan 208B. Pesawat ini menggunakan jenis mesin single turboprop engine . Demi menjaga keamanan penerbangan, pesawat ini sering dilakukan perawatan ( maintenance )  untuk mengetahui kelayakan komponen pada pesawat. Pada saat takeoff dan landing atau pergeakan di ground kecepatan pesawat dapat dikurangi dengan menggunakan system kerja pengereman ( brake system ).
Brake system merupakan suatu sistem pada pesawat terbang  untuk memperlambat kecepatan yang bekerja pada roda ( wheel ) pesawat terbang [1]. Salah satu komponen pada landing gear yang berperan penting dalam pengereman adalah disc brake . Masalah yang terjadi pada saat pengereman yaitu terjadinya gesekan antara brake lining dan disc brake . Gesekan terus menerus mengakibatkan perubahan bentuk permukaan, yaitu permukaan disc brake akan menipis, sehingga akan mengurangi umur pakai pada komponen disc brake . Salah satu cara untuk meningkatkan sifat material disc brake , yaitu dengan cara perlakuan panas  dan dilanjutkan pendinginan cepat ( quenching ).
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sifat material pada disc brake , agar menghasilkan  karakteristik terbaik dari komponen disc brake sebelumnya, sehingga umur pakai pada disc brake dapat bertahan lama.
1.1 Disc Brake Pesawat Cessna Grand Caravan 208B
Disc brake merupakan piringan cakram yang berfungsi untuk membantu mengurangi kecepatan  [2]. Bentuk komponen disc brake pesawat cessna grand caravan 208B dapat dilihat pada Gambar 1-2.
Komposisi kimia yang terdapat pada material disc brake merupakan unsur kimia yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukannya penelitian. Setelah mengetahui unsur kimia yang terdapat pada material, maka
dapat dianalisis sifat mekanisnya sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan material sebelum pengaplikasian ke komponen yang akan digunakan. Komposisi kimia yang terkandung pada disc brake sangat banyak.
Unsur kimia yang mendominasi adalah besi (Fe) sebesar 92,1%, Nikel (Ni) sebesar 3,61 % dan Karbon (C) sebesar 0,264 % sehingga komponen disc brake termasuk unsur paduan Fe-Ni dan merupakan golongan baja karbon rendah [3].
Tampak atas                      Tampak samping

## 1.2 Perlakuan Panas Quenching
Perlakuan panas quenching merupakan proses peningkatan kekuatan material dengan cara pemanasan pada daerah austenite dan ditahan kemudian dilakukan pendinginan cepat [4].  Perlakuan panas dan pendinginan cepat pada baja bertujuan untuk memperoleh struktur yang keras atau terbentuknya martensit. Kekerasan maksimum yang terbentuk pada baja yang telah di quenching dipengaruhi oleh
Gambar 1 . Disc brake Cessna grand caravan 208B
Gambar 2 . Desain disc brake Cessna grand caravan 208B
kosentrasi karbon dan kecepatan pendinginan yang terjadi  [5].  Keuntungan dari quenching untuk meningkatkan kadar karbon yaitu tidak memerlukan tambahan media lainnya, cukup menggunakan media pendinginan [6].
Pengerasan sifat material dengan terjadinya perubahan struktur mikro pada saat pemanasan dan pendinginan cepat sehingga mengakibatkan perubahan dari austenite menjadi martensit yang bersifat kekerasan tinggi dan bersifat getas [7]. Penyebab terjadinya peningkatan kekuatan material dipengaruhi oleh temperatur, waktu penahanan, dan  pendinginan cepat.  Nilai kekerasan material dapat meningkat tinggi jika pendinginan dari media pendinginnya sangat cepat [8].

## 1.3 Uji Kekerasan Vickers
Uji kekerasan vickers merupakan metode uji kekerasan yang paling umum digunakan untuk mengetahui sifat mekanik material  [9]. Pengujian kekerasan vickers ini dapat dilakukan pada benda kerja yang berukuran kecil  [10]. Proses pengujian ini yaitu dengan penekanan berbentuk piramida pada benda kerja selama waktu yang ditentukan. Kelebihan dari pengujian ini adalah tidak merusak benda, sehingga spesimen masih dapat dipakai untuk pengujian lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu proses untuk mengetahui nilai kekerasannya membutuhkan waktu yang lama dan persaratan sebelum melakukan pengujian ini spesimen harus dalam keadaan bersih, mengkilap, dan posisinya harus benar sehingga untuk pembuatan spesiman ini memerlukan waktu yang cukup lama. Mencari nilai kekerasan dapat ditemukan dengan memasukan data hasil pengujian ke rumus Persamaan (1) dan Persamaan (2) sebagai berikut:
d = 𝑑𝑑 1 + 𝑑𝑑 2 𝑑𝑑 (1)
VHN = 1 , 854 𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑑𝑑 2 (2)
Keterangan: VHN  : Vickers Hardness Number (kgf/mm2) P : Beban yang diterapkan (kgf) d : Diagonal rata-rata (mm)
d 1 : Diagonal titik pertama (mm) d 2 : Diagonal titik kedua (mm)

## 1.4 Uji Impact Charpy
Pengujian impact menggambarkan kondisi penggunaan konstruksi material yang terdapat pada transportasi seperti pesawat terbang [11]. Beban kejut yang paling besar terjadi pada landing gear , dimana pada saat pesawat landing akan terjadi tumbukan kejut karena wheel bertemu dengan permukaan landasan. Oleh karena itu material yang terdapat dalam komponen landing gear harus memiliki sifat ketangguhan yang baik dan pengujian yang paling akurat untuk masalah ini yaitu pengujian impact .
Uji impact termasuk pengujian ketangguhan dengan pemberian beban kejut yang mengakibatkan patah atau rusak pada spesimen [12]. Pengujian impacr charpy bertujuan untuk mengetahui ketangguhan logam yang memiliki sifat ulet atau rapuh [13].
Jika mencari besarnya energi impact dapat menggunakan Persamaan (3) dan untuk mencari besarnya harga impact dapat menggunakan Persamaan (4).
E = m.g.R.(cos β – cos α) (3) HI = E A (4)
Keterangan: m : masa palu (kg) g : Percepatan gravitasi (m/s2) R : Panjang lengan palu (m) α     : Sudut awal (°) β     : Sudut akhir (°) HI  : Harga Impact (J/mm2)
E : Energi Impact (J) A : Luas spesimen (mm2)
Perlu dilakukan pegujian impact charpy untuk mengetahui kekuatan material dengan pemberian beban secara tiba-tiba. Dengan pengujian ini dapat dikatakan bahwa semakin rendah hasil dari impact maka akan semakin kuat perpatahan yang akan terjadi pada bahan uji [14].

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan komponen disc brake bekas. Sebelum dilakukan perlakuan panas, disc brake dipotong dan dibentuk dengan ukuran ASTM E 23 untuk pengujian impact charpy .  Ukuran  spesimen  kekerasan vickers yaitu panjang 12 mm, lebar 10 mm, dan tinggi 10 mm. Pengujian kekerasan vickers menggunakan alat Universal Hardness Tester dan pengujian impact charpy menggunakan alat impact tester ( Controlab ).  Ukuran  spesimen impact charpy dan  kekerasan vickers dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.
Spesimen disc brake yang telah dibentuk kemudian dikenakan proses pemanasan pada temperatur 912°C kemudian ditahan selama 30 menit dan dilanjutkan pendinginan cepat menggunakan media air laut, air sumur, dan oli SAE 40.
Kemudian dilakukan  pengujian  kekerasan vickers dan pengujian impact charpy . Dengan melakukan pengujian ini dapat memperoleh data-data yang akan dianalisis secara kuantitatif sehingga dapat disimpulkan karakteristik material disc brake . Agar lebih jelas, proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 3 . Spesimen disc brake ASTM E23
Gambar 4 . Spesimen kekerasan vickers Gambar  6. Proses  pemanasan spesimen pada temperatur 912°C

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1
Pengaruh Perlakuan Panas Quenching
Pada Disc Brake Pesawat Cessna Grand
Caravan 208B Pemberian perlakuan panas pada spesimen disc brake bertujuan untuk merubah kekuatan dari material seperti terjadinya perubahan struktur mikro, memperbaiki keuletan, meningkatkan kekerasan, dan meningkatkan ketahanan aus. Peningkatan kekuatan material disebabkan oleh temperatur, waktu penahanan saat pemanasan ( holding time ), dan pendinginan cepat ( quenching ) [7]. Proses perlakuan panas quenching tersaji pada Gambar 7.
Spesimen yang mengalami perlakuan panas quenching jika dilihat secara visual memiliki perbedaan bentuk dari raw material . Spesimen yang diberi perlakuan panas terlihat hangus dan mengalami pengelupasan pada struktur permukaan spesimen. Hal ini disebabkan karena proses pemanasan tinggi sampai pada temperatur 912°C.
3.2 Hasil Pengujian Kekerasan Vickers Pada  Material Disc Brake Pesawat Cessna Grand Caravan 208B
Dilakukanya uji kekerasan vickers untuk mengetahui perbedaan tingkat kekerasan raw material dan spesimen yang diberi perlakuan quenching .  Pengujian dilakukan dengan memberi pembebanan indentor 40 kgf dan diuji pada 3 titik spesimen yang berbeda. Hasil pengujian kekerasan vickers tersaji dalam Tabel
1.
Tabel 1 . Hasil uji kekerasan vickers Variasi Media Pendingin Titik Uji Kekerasan (VHN) Kekerasan Rata-rata (VHN) Raw Material 1 343.0 340.6 2 335.7 3 343.0 Q–Air Laut 1 572.2 584.0 2 556.7 3 623.1 Q-Air Sumur 1 527.4 514.1 2 527.4 3 487.6 Q-Oli SAE 40 1 452.1 434.6 2 441.2 3 410.6 Berdasarkan tabel 1,  pengujian kekerasan vickers menghasilkan peningkatan nilai kekerasan yang terjadi pada spesimen yang mengalami  perlakuan panas quenching .  Nilai rata-rata kekerasan raw material sebesar 340,6
VHN, quenching air laut sebesar 584 VHN,
quenching air sumur sebesar 514,1 VHN, dan spesimen quenching oli SAE 40 sebesar 434,6
VHN.  Hasil uji kekerasan disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.
Dari data yang diperoleh  pada Gambar 8, kekerasan tertinggi terdapat pada spesimen yang mengalami perlakuan panas quenching menggunakan air laut. Air laut sangat tinggi nilai kekerasanya, karena air laut merupakan zat yang memiliki banyak unsur garam dan unsur- unsur lainya, sehingga proses pendinginan akan semakin cepat dan menghasilkan kekerasan yang sangat tinggi  [15]. Dari ke tiga media pendingin yang berbeda, media pendingin yang menghasilkan kekerasan terendah yaitu oli SAE 40 karena memiliki viskositas yang sangat
Gambar 7 . Proses perlakuan panas quenching
Gambar 8 . Diagram hasil uji kekerasan
tinggi sehingga proses pendinginan menjadi lama.
3.3 Hasil Uji Impact Charpy Pada Disc Brake Pesawat Cessna Granda Caravan 208B
Pengujian impact charpy dilakukan untuk mengetahui  ketangguhan raw material dan spesimen yang mengalami proses quenching . Spesimen yang digunakan dalam pengujian mengikuti ASTM E23. Hasil uji impact charpy disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 . Hasil uji impact charpy Variasi Media Pendingin Energi Terserap (J) Harga Impact (J/mm2) Raw Material 90,5 O,801 Q-Air Laut 17,4 0,185 Q-Air Sumur 28,8 0,299 Q-Oli SAE 40 19,2 0,212 Berdasarkan Tabel di atas, harga impact
terbesar yaitu pada raw material dengan nilai 0.801 J/mm2. Semakin rendah harga impact maka material memiliki sifat semakin getas [16]. Harga impact paling rendah terdapat pada quenching menggunakan media air laut yaitu
0.185 J/mm2. Agar lebih jelas, hasil uji impact dapat dilihat pada diagram Gambar 9.
Mengetahui ketangguhan suatu material dapat diketahui dengan cara lain seperti menganalisis secara visual jenis patahan yang terjadi. Material yang memiliki sifat ulet memperlihatkan permukaan patahan buram, permukaan mengalami deformasi, dan berbentuk patahan berserat. Sedangkan material yang memiliki sifat getas memperlihatkan permukaan patahan berbentuk kristal kecil
mengkilap dan permukaan halus ataupun datar [17]. Berikut merupakan gambar jenis patahan pada spesimen uji impact charpy .
Pada  Gambar 10(a) terlihat jenis patahan buram dan berbentuk patahan berserat yang menandakan jenis patahan yaitu patahan ulet. Hasil dari pengamatan visual dapat dibuktikan dengan harga impact raw material sebesar 0.801 J/mm2. Gambar 10(b) quenching menggunakan air laut memiliki retakan dan terdapat kristal mengkilap yang sangat banyak. Sehingga jenis patahan spesimen yang di quenching menggunakan media air laut merupakan jenis patahan getas. Hasil pengamatan visual ini dapat dibuktikan dengan harga impact quenching air laut yang paling rendah yaitu 0.185 J/mm2. Gambar 10(c) quenching menggunakan air sumur terlihat kristal mengkilap mendominasi permukaan patahan, warna buram, dan sedikitnya patahan berserat. Sehingga jenis patahan spesimen yang di quenching air sumur termasuk dalam jenis patahan getas. Penelitian secara visual ini dapat dibuktikan dengan harga impact spesimen di quecnhing air sumur yaitu 0.299 J/mm2. Gambar 10(d) quenching menggunakan oli SAE 40 terlihat adanya kristal mengkilap yang sedikit dan bentuk patahan permukaannya halus atau datar. Sehingga dapat diketahui jenis patahan pada spesimen merupakan patahan getas. Kebenaran pengamatan secara visual ini dapat dibuktikan dengan harga impact quenching oli SAE 40 yaitu 0.212 J/mm2.
4. KESIMPULAN
Pengaruh perlakuan panas quenching dapat meningkatkan kekuatan material disc brake . Dengan menggunakan variasi tiga media
(a) Raw material (b) Q - Air laut (c) Q - Air sumur (d) Q – Oli SAE 40
Gambar 10 (a) – (d) . Jenis patahan
Gambar 9 . Diagram hasil pemgujian impact charpy
pendinginan yang berbeda akan menghasilkan kekuatan material yang berbeda juga. Nilai rata- rata kekerasan pada raw material sebesar 340,6
VHN. Pengaruh perlakuan panas quenching menunjukan peningkatan nilai kekerasan terhadap nilai kekerasan dari raw material . Dari keseluruhan nilai rata-rata kekerasan, menunjukan kekerasan tertinggi terdapat pada perlakuan panas quenching menggunakan air laut  sebesar 584 VHN  atau mengalami peningkatan kekerasan sebesar 71% dari raw material .  Uji impact charpy terhadap raw material menghasilkan harga impact sebesar 0,801 J/mm2 dan memiliki jenis patahan buram, berbentuk patahan berserat yang menandakan jenis patahan yaitu patahan ulet ( ductile ).
Sedangkan harga impact pada spesimen yang mengalami quenching mengalami penurunan dan memperlihatkan jenis patahan getas karena terlihat adanya kristal mengkilap, retakan pada permukaan, dan patahan datar atau halus.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Suroso, I. 2020. Karakteristik Brake Lining Pada Pesawat Cessna Type 208b. Teknika STTKD: Jurnal Teknik, Elektronik, Engine, 6(1), 17-24.
[2] Samwijaya, D., Darmanto, D., & Syafa’at, I. (2019). Analisis Keausan Kampas Rem Pada Disc Brake Dengan Variasi Lubang Disc Brake. Majalah Ilmiah MOMENTUM, 15(1).
[3] Firmansah, A. 2020. Analisis komposisi kimia dan keausan (wear testing) pada disc brake pesawat cessna grand caravan 208 B (Tugas Akhir). Program Studi DIII Aeronautika Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta.
[4] Salahudin, X., Aziz, S. F., Mulyaningsih, N., & Widodo, S. (2021). Analisis Laju Keausan Ring Ball Bearing Hasil Perlakuan Quenching. Mekanik: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 7(1), 44- 50.
[5] Achmadi, A. (2017). Studi Eksperimen Pengaruh Perlakuan Quenching Dengan Variasi Pendingin Konsentrasi Air Garam Terhadap Kekerasan Dan Kekuatan Tarik Pada Baja ST 37. SIMETRIS, 11(2), 34-42.
[6] Ahmadin, A. (2021). Pengujian Kekerasan Dan Struktur Mikro Plat Baja Karbon Rendah Setelah Proses Pemanasan Dengan Suhu 800°C Di Quenching Bio Solar. majalah teknik simes, 15(2), 8-14.
[7] Anggoro, S. 2017. Pengaruh Perlakuan Panas Quenching Dan Tempering Terhadap Laju Korosi Pada Baja AISI 420. Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material, 1(2), 19-29.
[8] Farima, L., & Palupi, A. E.  2021.  Efek Perlakuan Panas Dengan Variasi Double Quenching Dan Penambahan Garam (Nacl) Pada Al6061 Terhadap Kekerasan Dan Struktur Mikro. Jurnal Teknik Mesin, 9(1), 47-56. [9] Guo, B., Zhang, L., Cao, L., Zhang, T., Jiang, F., & Yan, L. (2018). The Correction Of Temperature-Dependent Vickers Hardness Of Cemented Carbide Base On The Developed
High-Temperature Hardness Tester. Journal of Materials Processing Technology,  255, 426- 433.
[10] Maulana, N. B. 2018. Pengaruh Variasi Beban Indentor Vickers Hardness Tester Terhadap Hasil Uji Kekerasan Material Aluminium Dan Besi Cor. Jurnal Teknik Mesin MERC (Mechanical Engineering Research Collection), 1(1).
[11] Siswanda, H., Zuhaimi, Z., & Yusuf, I. (2019). Analisa Kekuatan Impact Bahan St-60 Pada Berbagai Temperatur. Jurnal Mesin Sains Terapan, 3(1), 18-21.
[12] Wijaya, I. N. S., Subagia, I. D. A., & Septiadi, W. N. (2016). Charpy impact test pada kampas rem hybrid komposit phenolic resin matrik dengan penguat serbuk basalt-Alumina-kulit kerang. Jurnal Energi dan Manufaktur Vol,
9(2), 180-185. [13] Thomas, R. J., & Sorensen, A. D. (2018). Charpy Impact Test Methods For Cementitious Composites: Review And Commentary.  Journal of Testing and Evaluation, 46(6), 2422. [14] Wahyu, M., & Irwan, A. 2020. Analisa Uji Impak Baja Carbon Steel 1045 Dengan Menggunakan Metode Charpy. Jurnal Simetri Rekayasa Vol, 2(01).
[15] Erizal, E. 2017. Uji Kekerasan Pada Pegas Daun Mobil Pick-up Suhu Pemanasan 800°C Di Quenching Air Laut. Majalah Teknik Simes, 11(1), 16-22.
[16] Soedarmadji, W. 2019. Pengujian Impact Dan Mikrostruktur Terhadap Baja Per Daun Dengan Media Pendingin Oli Dan Air. Cyber-Techn, 13(02), 9-9.
[17] Kosasih, D. P., & Nugraha, H. D. 2020. Analisa Pengaruh Temperatur terhadap Impact Al 20xx dan Baja AISI. MESA (Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Arsitektur), 4(2), 31-40.